4 Karl Ballingy über den JVärmcgchall 
ermüden, werde ich in Folgendem blos das Verfahren im Allgemeinen und die erhalte- 
nen Resultate mittheilen, und habe nur noch beizusetzen, dass der Wärmegehalt der 
Metalle vom Schmelzpunkte derselben bis zu 0" C. Temp. bestimmt, und dass daher der 
Wärmegehalt der bis zur Tcmp. des Wassers abgekühlten Metalle — da sie in dem ent- 
standenen warmen Wasser nicht bis auf 0" abgekühlt werden konnten — noch zu der an 
das Wasser übertragenen Wärme hinzugerechnet wurde , wobei ich die spezifische 
Wärme des Zinnes =: 0,0oí4. 
Wismuts — 0,0288. 
Bley's = 0,0293. 
Zinkes = 0.0927. 
Kupfers =; 0,0949. 
Roheisens — 0,1083, nach den darüber vorhandenen An- 
gaben in Rechnung gebracht habe. Für das Roheisen wurde aus Abgang directer Be- 
stimmungen die spez. >Värme des weichen Stahls gesetzt, da derselbe dem Roheisen am 
Nächsten steht. Der zu den Versuchen verwendete, jedesmal ausgetrocknete Holzkübel 
wurde tarirt, 100 Pf. klares Flusswasser in denselben genau eingewogen, dessen Tempe- 
ratur bestimmt, und nun das geschmolzene Metall in dasselbe ausgegossen, wobei gar 
keine Gefahr vorhanden ist, wenn nur das Metall fortwährend unter das Wasser herab- 
sinkt und mit diesem bedeckt bleibt. Ein geringes Zischen ist Alles, was dabei bemerkt 
wird. Das Wasser wurde hierauf mit einem hölzernen Stabe fleissig umgerührt, und das 
Zunehmen der Temp. mittelst des Thermometers beobachtet, bis derselbe den höchsten 
Grad erreicht hatte, welcher angemerkt wurde. Durch Vergleichung mit der ursprüng- 
lichen Temp. ergab sich einfach die Zunahme derselben, z. B. = 15° C, und diese auf 
die ganze angewendete Wassermenge berechnet =i 100 Pf., findet man die Wärmemenge 
in Einheiten = 100 X 1» = 1500. Nach Beendigung des Versuches wurde das hiezu 
gebrauchte Metall aus dem Wasser genommen, über Feuer getrocknet und hierauf gewo- 
gen. Auch wurde der Kübel mit dem Wasser auf der Wage belassen, und nach dem 
Eingiessen des Metalles das Gewicht desselben durch Zulegen von Gewicht unmittelbar 
bestimmt. Bei Vergleichung der Anzahl der Pfunde des verwendeten Metalles mit der 
Anzahl der dem Wasser daraus übertragenen Wärme -Einheiten findet man den Wärme- 
gehalt in 1 Pf. des geschmolzenen Metalles in Einheiten, und durch weitere Vergleichung 
mit der Heizkraft der Holzkohle den zur Schmelzung erforderlichen Kohlenaufwand. Die 
erhaltenen Resultate finden sich in der nachstehenden Tafel. 
